68 
Der mittlere, abbauwürdige Theil des Lagers mit 75 bis 
85°/, Eisenoxydhydrat hat jedoch von 1 bis 2 Meter Mächtig- 
keit. Das Erzlager, sowie auch das ganze Schiefergebirge ist 
vielfach zerklüftet und zwar nach allen Richtungen hin. Die 
Klüfte, die den Thonschiefer durchbrechen, sind mit Quarz aus- 
gefüllt, der überall Manganerze und auch an einigen wenigen 
Stellen Schwefelkies mit Spuren von (Gold enthält. Im Eisen- 
erzlager jedoch sind diese Spalten durch massiven, nicht ge- 
schichteten Limonit ausgefüllt, in dem sich wieder ganz dünne 
Adern von Quarz mit beinahe reinen Manganerzen vorfinden. 
Diese Manganerze, meist Psilomelan, die hier jedenfalls als die 
neuesten Ausscheidungen betrachtet werden müssen, sind so 
wenig eisenhaltig, dass die in der Oxydationsflamme violette 
Boraxperle in der Reduktionsflamme vollkommen farblos wird. 
Dieselben enthalten jedoch etwas Magnesia und nur ganz 
schwache, durch das Löthrohr kaum zu erkennende Spuren 
von Kobalt. Nickel konnte nicht gefunden werden. 
Auch Wad findet sich häufig in offenen Spalten und an 
vielen Orten als Absatz von Quellen, die aus dem Schiefer- 
gebirge kommen. Es scheint also in diesem Gebirge das 
Mangan noch häufiger verbreitet zu sein als das Eisen. Eine 
quantitative Analyse wurde noch von keinem dieser Mangan- 
Erze gemacht. 
Das am meisten vorkommende Erz ist, wie schon gesagt, 
von schieferiger Struktur, hat ein spezifisches Gewicht von 3,4 
bis 3,5 und eine Härte von 4 bis 4,5. Vor dem Löthrohr 
wird das Mineral in der Reductionsflamme schwarz und stark 
magnetisch, in der Oxydationsflamme aber schön roth. Im 
Kolben gibt es bei angehender Rothglut ca. 6°/, Wasser, das 
neutral reagirt. Auf Kohle ist es schwer schmelzbar zu einer 
schwarzen schlackigen Masse, die vom Magnet stark angezogen 
wird. Mit Borax gibt es im Oxydationsfeuer ein weinrothes 
Glas mit einem Stich ins Violette. Im guten Reductionsfeuer 
ist das Glas nach dem Erkalten bouteillengrün. Mit Phosphor- 
salz gibt es in der Oxydationsflamme ein violettes Glas, das 
im Reductionsfeuer nach dem Abkühlen schwach röthlich wird. 
Eine Analyse des Erzes gab folgendes Resultat: 
